# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

És la presència de partícules d'alumini, les quals no estan col·locades correctament en la pel·lícula d'acabat.

•Causes:
-Gruix de la pel·lícula transparent insuficient per a cobrir les partícules d'alumini
-Regulació de la pistola i/o distància incorrecta de l'objecte
-La tècnica d'aplicació incorrecta

•Prevenció:

-Consultar sempre la fitxa tècnica i utilitzar la tècnica d'aplicació suggerida pel fabricant

-Controlar la correcta regulació de la pistola

•Solució:
-Escatar el suport i tornar a aplicar la pel·lícula transparent

•Escatadores:
-P800

# data[].attributes.body
Defectes produïts després de l'aplicació de pintura d'acabats.

Els cops de pedres són uns defectes dels quals no depenen del nostre comportament, i són danys en profunditat del pintat deguts a agents externs.

•Causes:
-Impactes d'objectes sobre la xapa pintada

•Prevenció:

-Parar atenció al passar per camins de terra, camins no asfaltats, etc.

•Solució:
-Escatar la zona colpejada, massillar si escau i pintar.

•Escatadores:
-De manera ordenada:
-P80
-P120
-P180

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

Són unes taques evidents degudes a una substància colorant soluble.

•Causes:
-Us de pigments solubles
-Reacció de peròxids presents en massilles colorants o pigments presents en la capa de pintura
-Residus d'alquitrà

•Prevenció:
-Assegurar-se d'haver eliminant tots els residus
-Verificar la correcta dosificació del peròxid en la massilla
-Fer un test de dissolvents per a comprovar la presència de colorants solubles

•Solució:
-Aïllar parts danyades
-Aïllar amb un fons o pintura de color negre

•Escatadores:
-De una escatadora P220 a una P320, encara que pot escatar-se amb una de P120 o P150

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

Els rellepats o marques de pegats es presenten en la superfície després de l'assecat de la capa d'acabat i són la presència de zones de la superfície amb brillantor diferent, delimitades per contorns ben definits.

•Causes:
-Deficient preparació i aplicació de la capa d'aparell
-No respectar els temps d'assecat
-Un mal escatat i anivellat de la massilla
-Mala aplicació de la massilla
-Enduridor no adequat
-Assecat a l'aire amb presència d'humitat
-Gruixos massa elevats combinats amb temps d'assecat incorrectes

•Prevenció:
-Fer una correcta aplicació de la massilla
-Esperar a que s'assequi cada aplicació (aparell, massilles, etc)
-Fer servir espàtules adequades en funció el tamany a massillar
-Consultar sempre la fitxa tècnica, aplicar el fons en els gruixos aconsellats i respectar els temps d'espera i d'assecat indicats
-Realitzar l'assecat a la cabina

•Solució:
-Després de l'assecat de l'acabat escatar amb escatadores fines i netejar
-Si és molt profund escatar amb un gra més abrasiu

•Escatadores:
-P320
-P400

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

Les estries aparèixen en el color d'acabat i aquestes varien l'efecte final.

•Causes:
-Pistola mal regulada
-Pressió d'aire irregular
-Viscositat del producte incorrecte
-Aplicació molt mullada

•Prevenció:
-Escollir la pistola amb el pas i el bec seguint les indicacions del fabricant
-Seguir la fitxa tècnica
-Aplicar el producte en gruixos i quantitats correctes
-Controlar sempre la viscositat del producte abans d'aplicar-lo
-Controlar que el subministrament d'aire sigui el correcte

•Solució:
-Després de que s'hagi assecat completament escatar i repintar.

•Escatadores:
-Es recomana fer servir escatadores de gra fi, com la P220 o superior.

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

És quan es desprèn la masilla de la superfície.

•Causes:
- Preparació incorrecta del suport abans del massillat

- Tipus de masilles utilitzades no idònies

- Incorrecta dosificació del catalitzador

- Incorrecte assecat de les masilles amb làmpades IR

- Temperatura de la làmpada massa alta

•Prevenció:
-Utilitzar massilles universals que adhereixin en tots els suports.

-Consultar la fitxa tècnica de la massilla, fents servir les proporcions correctes de catalitzador.

-Preparar el suport seguint les instruccions indicades a la fitxa.

•Solució:
-Escatar el suport fins a eliminar completament la massilla despresa, i seguidament, repetim el cicle.

•Escatadores:
-Es recomana escatadores de gra mig com una escatadora de P120 o P150
-També podem utilitzar una escatadora de gra gruixut com P80 (si la superfície està irregular)

# data[].attributes.body
Agressions a la pintura després del repintat

Son petits punts negres o taques fosques que canvien el to de la pintura superficial en zones que han estat exposades a l'acció de l'alquitrà, generalment apareixen en la zona baixa de la carrosseria.

•Causes:
-Atac químic de l'alquitrà
-Rastres groguencs que deixen després de la seva retirada a l'haver estat llargs periodes de temps en contacte amb la pintura i especialment en èpoques de calor que acceleren la reacció

•Prevenció:
-Polir la carrosseria
-Fer un manteniment regular de la carrosseria, especialment durant la època d'estiu

•Solució:
-Polir la zona afectada

•Escatadores:
-Amb gra fi, de P800 a P1000

# data[].attributes.body
Agressions a la pintura després del repintat

Marques circulars o allargades produïdes per gotes d'aigua a l'assecar-se, que deixen un color més clar amb un contorn més marcat que el seu interior.

•Causes:
-Condensacions àcides que ataquen la pintura

•Prevenció:
-Realitzar un manteniment regular de la carrosseria
-Polir la carrosseria

•Solució:
-Polir a fons la zona afectada i realitzar un polit més suau de la peça o carrosseria

•Escatadores:
-Escatar a l'aigua amb P1500 o P2000

# data[].attributes.headline
ESMALT INFLAT O AMB TAQUES IRREGULARS DE TONS FOSCOS

# data[].attributes.subject
ESMALT INFLAT O AMB TAQUES IRREGULARS DE TONS FOSCOS

# data[].attributes.body
Agressions a la pintura després del repintat

Són danys produits en el vernís d'acabat en forma de gotes o taques groguenques i brunes produides pel contacte de substàncies químiques sobre la pintura.

•Causes:
-Taques d'excrements i sucs orgànics d'aus i insectes o resina dels arbres
-Colorants de combustible i altres líquids manipulats inapropiadament
-Pols de fosa i similars que s'incrusten, oxidant-se en la superfície

•Prevenció:
-Eliminar lo més aviat possible qualsevol resta orgànica que caigui sobre la pintura
-Protegir i manipular adequadament els líquids
-Realitzar un manteniment regular de la carrosseria

•Solució:
-Polir a fons la zona afectada i fer un polit més suau que la resta de la peça o carrosseria
-Escatar la capa defectuosa i aplicar de nou

•Escatadores:
-Amb P320 o P400
-Si l'esmalt inflat està massa inflat fer servir P220 o inclús P120
-Finalment amb P1000 o P2000

# data[].attributes.body
Agresions a la pintura després del repintat

Són fissures aïllades que apareixen com a conseqüència d'una agressió que flexiona en excés la xapa i trenca la pel·lícula de pintura: es veuen millor quan penetra humitat i comença la corrosió.

•Causes:
-Tensions en la xapa o doblegat de panells
-Excessiu gruix de les capes de pintura, elevat número de capes sense escatat de les anteriors

•Prevenció:
-Quan apareix aquest problema verificar el gruix de la pintura abans de repintar de nou
-Quan es tracta de plàstics flexibles, afegir el plastificant necessari

•Solució:
-Escatar totes les capes afectades i repintar de nou
-Informar al client sobre l'estat de la pintura i quan ho autoritzi, eliminar el dany i repintar correctament
-Escatat de la capa defectuosa i aplicar de nou

•Escatadores:
-Amb P320 o P400

# data[].attributes.body
Agresions a la pintura després del repintat

Són marques rectes paral·leles entre si i amb diferents profunditats.

•Causes:
-Rentat automàtic defectuós o amb poca aigua

•Prevenció:
-Rentar el vehicle a mà els primers dies després del repintat

•Solució:
-Deixar assecar bé i polir la zona de les marques

•Escatadores:
-Amb P1500 o P2000

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

És un sobre estirat de la capa final en forma de polígons irregulars limitats per petites parets resultants de l'estirat de la pintura.

•Causes:

-Reacció de la pintura amb capa anterior per incompatibilitat entre elles

-Diluent erroni

-Aplicació del producte massa carregat

•Prevenció:

-Comprovar la compatibilitat de productes amb la prova de dissolvent impregnat amb cotó

-Aplicar diferents mans poc carregades de producte, respectant escrupulosament el temps d'aireació i anar comprovant l'efecte de cada una d'elles

-Si apareixen sospites, aplicar una capa de sellador i després realitzar el procés normal

•Solució:

-Escatar la zona afectada i tornar a pintar

-En casos molt greus, eliminar totes les capes de pintura i repintar

-Escatar tota la zona i aplicar un aparell sellador per a repintar de nou aquella zona

•Escatadores:
-Amb P1000 o inclús P800
-Seguidament P3000 o P4000

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

És la contracció de la pintura creant esquerdes o illes de pintures irregulars.

•Causes:

-Massa gruix en la pel·lícula de pintura

-Pintura aplicada sobre superfícies humides

-Mescla inadequada de materials abans de la seva aplicació, excés d'activador

•Prevenció:

-Aplicar el número i tipus de mans indicats

-Assegurar una completa neteja

-Controlar bé la mescla dels productes amb el color

•Solució:

-Escatar l'àrea afectada fins aconseguir un acabat uniforme i repintar

-Escatar la capa o capes defectuoses i tornar a aplicar de nou

•Escatadores:
-Primer escatem amb P1500 l'àrea
-Afinament amb la P3000
-I poliment amb 3500-4000

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

Apareixen en zones del vehicle amb diferencies de to, concretament en la peça repintada amb respecte a les peces o zona límit.

•Causes:

-Mala localització de la variant del color

-Formulació incorrecta

-No es va realitzar la proveta per a comprovar el color

-Aplicació incorrecta

-Degradació incorrecta

•Prevención:

-Verificar el color i la variant abans de realitzar la correcta formulació

-Cuidar cada pas de la mescla de color

-Realitzar una proveta abans d'aplicar al vehicle

-Degradar el color de forma progressiva

•Solució:

-Intentar igualar polint bé la zona amb menys brillantor

-Escatar la pintura d'acabat i aplicar de nou

•Esctadores:
-Amb P3000 o P4000

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

Són rastres i dipòsits de ceres de conservació de peces buides que flueixen per la calor cap a la part visible de la carrosseria formant bonys propis d'un fluid molt viscós.

•Causes:

-Despenjament de ceres de cavitats degut a la calor a la cabina

-Restes de ceres que no s'han eliminat correctament en la neteja

•Prevenció:

-Controlar correctament la temperatura de la cabina

-Assegurar-se bé de realitzar una bona neteja de la peça i de la zona del costat

•Solució:

-Escatar la capa defectuosa i tornar a aplicar-la

-Eliminar completament el residu amb netejador antisilicones

•Escatadores:
-Amb P2000 o P3000

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

Són les marques localitzades de manca de pintura, aparèixen al tocar la pintura humida amb qualsevol objecte.

•Causes:

-Contacte accidental amb la pintura humida

•Prevenció:

-Extremar les cures per a evitar tocar la pintura fresca

-Subjecció correcta de la mànega, agafada per darrere

•Solució :

-Quan es detecta a temps, carregar una mica més de pintura a la zona i fondre amb la resta de pintura

-Si passa en la capa de fons, escatar lleugerament i aplicar una altra mà

-Si es produeix a la capa d'acabat, provar amb un polit

-Escatat de la capa defectuosa i aplicar-la de nou

•Escatadores:
-Escatar amb P320 o P400
-Amb P800 o P1000
-Després P2000 o 3000

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

Són bonys formats per pintura que presenta una mala dilució amb grumolls que no es desfan i creen petites motes aleatòries sobre la pintura

•Causes:

-Mala preparació de la pintura

-Incompatibilitat de les resines o solvents

•Prevenció:

-Homogeneitzar correctament el producte

-Utilitzar productes compatibles

•Solució:

-Escatat de la capa defectuosa i aplicar-la de nou

•Escatadores:
-Escatar amb P320 o P400
-Polir amb P1200 o P1500
-Després amb P2000 o P3000

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

Són defectes en forma del curs de gotes que es despengen sobre la pintura i queden dures sense acabar de caure. Poden aparèixer en qualsevol mà i han de corregir-se abans d'aplicar la següent capa.

•Causes:

-Paràmetres d'aplicació incorrectes: viscositat, pressió o distància

-Temps d'aireació entre capes insuficient

-Dilució excessiva

•Prevenció:

-Comprovar les condicions d'aplicació

-Ajustar bé la dilució

•Solució:

-Tallar la gota amb la fulla o escatar amb els tacs de polit i relitzar un polit

-Quan el tamany o número de despenjaments és molt gran pot resultar millor l'escatat de la capa defectuosa i aplicar-la de nou

•Escatadores:
-Amb P2000 o P3000
-Després amb P3000 o P5000

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

La superfície del vernís d'acabat apareix amb ones molt juntes, irregulars i de poca alçada d'aspecte similar a la pell d'una taronja.

•Causes:

-Paràmetres d'aplicació incorrectes: viscositat, pressió o distància

-Temps d'aireació entre capes insuficient

-Gruix de capes de pintura massa carregades

•Prevenció:

-Comprovar les condicions d'aplicació

-Respectar el temps d'aireació

•Solució:

-En la majoria dels casos, un bon polit resulta suficient

-Escatar la capa defectuosa i tornar-la a aplicar

•Escatadores:
-Amb P1200 o P2000
-Després amb P3000 o P5000

# data[].attributes.headline
MANCA DE BRILLANTOR, CALCINATS O VETLLATS

# data[].attributes.subject
MANCA DE BRILLANTOR, CALCINATS O VETLLATS

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

Aquest defecte és l'aspecte mate que presenta la pintura d'acabat una vegada seca, en forma de bel superficial que abarca zones àmplies o sobre tota la superfície apagant la nitidesa del color i disminuint la brillantor.

•Causes:

-Humitat excessiva

-Imprimació sense aireació

-Productes en mal estat o caducats

-Procediment de neteja incorrecte

-Temperatura d'aplicació molt baixa o excessiva

-Canvi brusc de temperatura durant l'assecat

•Prevenció:

-Netejar correctament la zona

-Mantenir la temperatura adequada durant tot el procés d'aplicació

-Comprovar l'estat i data de caducitat dels productes

-Respectar el temps d'aireació entre mà i mà

•Solució:

-Efectuar un polit en primer lloc

-Escatar la capa defectuosa i tornar-la a aplicar

•Escatadores:
-Amb P1500 o P2000
-Després amb P3000 o P5000

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

Les bombolles, generalment, són petits bonys que aparèixen sobre la pintura, amb forma de bombolles dures, normalment amb petits orificis, encara que algunes també aparèixen tancades.

•Causes:

-Gruix de capa o viscositat elevats

-Pressió d'aplicació insuficient

-Temps d'aireació insuficients

-Assecat amb infrarrojos utilitzats de forma incorrecta

•Prevenció:

-Aplicar la pintura respectant en tot moment les instruccions del fabricant

-Respectar els intervals d'aireació

-Utilitzar correctament les màquines d'assecat per infrarrojos, distància i temps d'assecat

•Solució:

-En danys molt localitzats amb dues fases de polit pot ser suficient

-En danys importants escatar i pintar de nou

•Escatadores:
-Amb P1200 o P2000
-Després amb P3000 o P5000

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

Són protuberàncies produïdes per substàncies líquides de contaminants que surten del vernís d'acabat en forma d'ampolles tancades. Solen aparèixer després d'haver passat un temps des de l'aplicació.

•Causes:

-Sals, restes de fosfatació o humitat a la superfície

•Prevenció:

-Netejar bé la peça abans de l'aplicació

-Comprovar la qualitat de l'aire de la xarxa

•Solució:

-Eliminar la pintura fins la capa que ocasiona el dany, realitzar un passivat i renovar la estructura de la pintura

•Escatadores:
-Amb P120 o P180
-Després amb P300 o P400

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

Aquest defecte apareix en la pintura d'acabat en petits forats semblants a cràters molt baixets amb el centre més abonyegat, generalment els cràters grans estan sols, i els petits agrupats.

•Causes:

-Ambient o superfície contaminats amb silicones

-Aigua a la xarxa

-Xarxa de submimistres contaminada

-Elements incompatibles en l'aparell

•Prevenció:

-Desgreixar correctament amb productes apropiats

-Evitar la presència de silicones en tot el taller

-Verificar l'estat de les estacions de filtrat

-Utilitzar els materials adequats

•Solució:

-Comprovar els útils de pintat i la cabina, per a la seva possible descontaminació

-Desgreixar energèticament amb antisilicones i després amb netejadors a l'aigua

-Polir la zona

-Desgreixar amb energia, escatar, netejar a fons, i en el seu cas, aplicar una capa de sellat abans d'aplicar la pintura d'acabat

•Escatadores:
-Amb P800 o P1200

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

Els polvoritzats són petites gotes de pintura que arriben a la superfície molt seques i no s'integren en la mà anterior, deixant una superfície granulada, aspre i amb poca brillantor.

•Causes:

-L'emmascarat

-Pressió d'aire d'aplicació molt alta

-Distància d'aplicació excessiva

•Prevenció:

-Realitzar un correcte emmascarat

-Regular correctament la pressió en la pistola aerogràfica

-Mantenir la distància adequada

•Solució:

-Realitzar un bon emmascarat

-Assegurar una bona fixació de la cinta

-Polir el desperfecte

-Matitzar i polir

•Escatadores:
-Amb P1000 o superior

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

En una manca de cobriment, vetllats i vetejats és quan aparèixen zones amb lleugeres diferències en la intensitat del color, inclus apreciant-se el color de fons.

•Causes:
-Número de mans insuficients
-No utilitzar un aparell adequat
-Poca aireació entre capes

•Prevenció:
-Aplicar les capes necessàries
-Aplicar aparells tintables
-Respectar temps d'aireació

•Solució:
Realitzar de nou l'acabat

•Escatadores:
-Amb P600 o superior

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

Les inclusions de pols són petites protuberàncies que apareixen en la superfície, i es deuen a impureses que cauen sobre la pintura fresca i queden atrapades en la superfície formant petites dunes.

•Causes:
-Aplicació realitzada en un ambient amb partícules de pols
-Neteja inadequada

•Prevenció:
-Netejar correctament
-Aplicar el producte en la cabina de pintura, utilitzant-la correctament
-Extremar la neteja: peça, material i cabina

-Comprovar l'estat dels filtres de la cabina

-No realitzar moviments bruscs que puguin crear turbulències a la cabina mentres la pintura està fresca

•Solució:

-Tallar el defecte amb la fulla de tallar desperfectes i polir

-Polir quan la pintura s'hagi assecat bé

-Matitzar la peça o peces afectades i aplicar la capa de color vernís, seguint les pautes recomenades pel fabricant de la pintura

•Escatadores:
-Amb P1000 o superior

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

Aquest defecte es dóna amb l'aparició de bonys rodons àmplis i repartits per tot el vernís o en les capes de pintura d'acabat que van pelant-se i saltant en trossos irregulars o produint bonys allargats que s'esquerden formant plecs de pintura encrostonada.

•Causes:
-Falta d'imprimació
-Manca d'elastificants
-Eliminació d'òxid incorrecta
-Pintat sobre superfícies amb falta d'adherència
-Aplicació sobre superfícies massa fredes o calentes
-Gruix de les capes de pintura massa grosses

•Prevenció:
-Afegir els elastificants necessàris per cada material
-Assegurar una bona neteja
-Falta de matitzat previ a l'aplicació
-No barrejar productes de diferents fabricants

•Solució:
-Escatat de la capa defectuosa i aplicar-la de nou

•Escatadores:
-Amb P80 o P120
-Després amb P220 o P320

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació d'acabats

L'aparició de costura és una línia o marca recta que apareix al retirar la cinta d'emmascarat formant una vora com si es tractés d'una costura.

•Causes:
-Col·locació incorrecta de la cinta
-Retirada de la cinta massa tard

•Prevenció:
-Escollir bé les zones de tall en l'emmascarat
-Col·locar cinta lleugerament separada de la vora per a que arribi la pintura fins el fons
-Retirar la cinta quan la pintura estigui acabant el procés d'evaporació

•Solució:
-Polir bé la costura
-Escatat suau, matitzat i posterior polit
-Tallar amb el gavinet i polir la zona

•Escatadores:
-Amb P600 o superior

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació de massilles i aparells

Els enfonsaments i faltes de nivell en zones reparades són degudes al enfonsament de la massilla i la pintura que va sobre ella també sota la resta.

•Causes:
-Enfonsament o mermat de la masilla
-Reparació o preparació defectuosa

•Prevenció:
-Preparar bé la superfície i alinear-la
-Fer servir la massilla adequada
-Aplicar la quantitat de massilla necessària que permeti un escatat correcte

•Solució:
-Escatar una zona major que el defecte, aplicar aparell a la zona escatada, escatar l'aparell per a que cobreixi bé la zona del dany
-Eliminar totes les capes fins la massilla i repetir els processos des de la preparació

•Escatadores:
-Amb escatat en humit P80 o P120
-Després amb P220 o P320

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació de massilles i aparells

Observant des de diferents angles es veuen taques clares o fosques, de diferents tamanys en la superfície del vernís d'acabat.

•Causes:
-Capa de color insuficient
-Aplicació d'imprimació insuficient i exempta

•Prevenció:
-Aplicar les pintures de fons necessàries
-Aplicar el número de mans recomenades i amb la càrrega adequada

•Solució:
-Matitzar, sellar la zona i aplicar una lleugera i homogènia mà d'acabat
-Eliminar totes les capes afectades i repetir els processos des de la zona danyada

•Escatadores:
-Amb P1000 o P1500

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació de massilles i aparells

El marcat de vores és un defecte el qual fa que la pintura sobresurti o es contregui en les zones de vores de la reparació. O també existeixen irregularitats d'aplicació de l'esmalt d'acabat.

•Causes:
-Escatat inadequat o excessiu
-Aplicació de massilles inadequades
-Imprimació sense assecar correctament

•Prevenció:
-Respectar els temps d'assecat
-Aplicar les massilles correctes
-Escatar de manera homogènia i controlada

•Solució:
-Eliminar totes les capes afectades i repetir els processos des de l'aplicació incorrecta

•Escatadores:
-Amb P600 o P800

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació de massilles i aparells

L'aparició de ratlles, es dóna quan hi ha taques o microrranures en la superfície del vernís d'acabat, normalment de forma corbada o turbulenta.

•Causes:
-Aplicació de polit sense deixar assecar completament la pintura
-Utilització incorrecta d'escatadores, és a dir, per la granulometria

•Prevenció:
-Aplicar els passos d'escatar recomenats, degradació progressiva
-Completar els cicles d'assecat
-Acabats amb escatadores de granulometria adequada

•Solució:
-Polit de la zona, quan el temps necessari per a la seva eliminació compensi
-Matitzar i aplicar una capa d'esmalt
-Eliminar marques en totes les capes afectades i repetir els processos des de la zona danyada

•Escatadores:
-Amb P1000 o P1500

# data[].attributes.body
Defectes produïts en l'aplicació de massilles i aparells

La decoloració són un conjunt de taques irregulars que apareixen en el fons de l'esmalt on es produeix el tamany de la zona en la que es va aplicar la massilla d'omplert.

•Causes:
-Mescla no homogènia
-Excès de peròxid

•Prevenció:
-Ajustar bé la proporció de peròxid
-Realitzar un correcta mescla dels productes

•Solució:
-Eliminar bé totes les capes afectades i repetir els processos des de la zona danyada.

•Escatadores:
-Amb P1000 o P1500

# data[].attributes.body
Defectes produïts en la preparació del suport

La corrosió puntiforme o de superfície, és una concentració de petits bonys i pèrdues de material en forma de cràters vermells que arriben fins la xapa, amb el que els extrems de les vores apareixen desiguals, com serrats.

•Causes:
-Zones amb ambients molt humits
-Zones amb canvis molt bruscs de temperatura
-Ambients amb químics corrosius
-Capa de protecció insuficient o inexistent

•Prevenció:
-Protegir bé la xapa
-Millorar la aireació
-Eliminar bé tots els rastres d'oxidació

•Solució:
-Escalonar bé la zona escatada
-Aplicar totes les capes de fons i d'acabat amb el seus corresponents processos
-Eliminar completament tots els punts de corrosió

•Escatadores:
-Amb P1000 o P1500
-Si és molt profunda utilitzar P800 o P600